Url: https://ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol. 4, No.2, Desember 2021, Hal 66-74
Pengaruh Waktu Karbonisasi Pada Proses Pembuatan Briket Pelepah Dan Tandan Kosong Kelapa Sawit Dengan Perekat Tepung Tapioka
Muhammad Syukri 1* , Siti Aisyah 2 , Muhammad Ardhika Welirang 2 , Nesti Helpitiana Putri 1
1) Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Institut Teknologi Sawit Indonesia
2) Program  Studi  Teknologi  Pengolahan  Hasil  Perkebunan,  Fakultas  Vokasi,  Institut  Teknologi  Sawit Indonesia
* Email: msrk@itsi.ac.id

## ABSTRAK
Perkebunan  kelapa  sawit  mengahasilkan  limbah  pertanian  yang  tidak  bernilai  ekonomis  tanpa pengolahan lebih lanjut.  Hal ini dapat dapat dihindari dengan pemanfaatan tandan kosong dan pelepah  kelapa  sawit  menjadi  briket.  Briket  adalah  bahan  bakar  padat  yang  dapat  digunakan sebagai sumber energi alternatif. Pada penelitian ini digunakan tandan kosong dan pelepah kelapa sebagai bahan baku serta tepung tapioka sebagai perekat dalam pembuatan briket, dengan variabel waktu karbonisasi dan kadar perekat dan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL). Dilakukan analisa  karakterisasi  briket,  seperti  data  kadar  air,  kadar  abu,  kerapatan  ( Density ),  kuat  tekan ( Hardness ) dan laju pembakaran. Berdasarkan penelitian, kadar air tertinggi pada briket dengan waktu karbonisasi 2,5 jam perekat 8% sebesar 9% sedangkan terendah pada briket dengan waktu karbonisasi  2  jam  perekat  8%  sebesar  6,4%.  Densitas  tertinggi  pada  briket  dengan  waktu karbonisasi 2,5 jam dan 3 jam dengan perekat 10% yaitu 0,57 gr/cm 3 sedangkan terendah pada briket dengan waktu karbonisasi 2 jam dan 2,5 jam dengan perekat 6% yaitu 0,52 gr/cm 3 . Kuat tekan  tertinggi  yaitu  pada  briket  waktu  karbonisasi  3  jam  dengan  perekat  10%  sebesar  16,46 kg/cm 2 sedangkan terendah pada briket waktu karbonisasi 2 jam dengan perekat 6% sebesar 11,22 kg/cm 2 . Laju pembakaran tertinggi yaitu pada briket waktu karbonisasi 2 jam dengan perekat 6% sebesar  0,23  g/menit  sedangkan  terendah  pada  briket waktu  karbonisasi  3 jam  dengan  perekat tapioka 10% sebesar 0,11 g/menit.
Kata Kunci: briket, tandan kosong kelapa sawit, pelepah kelapa sawit, karbonisasi

## ABSTRACT
Oil  palm  plantations  produce  agricultural  waste  that  has  no  economic  value  without  further processing. This can be avoided by using empty fruit bunches and palm fronds into briquettes. Briquettes are solid fuel that can be used as an alternative energy source. In this study, empty bunches  and  coconut  fronds  were  used  as  raw  materials  and  tapioca  flour  as  an  adhesive  in making briquettes, with variables of carbonization time and adhesive content and the Completely Randomized Design (CRD) method. Characteristic analysis of briquettes was carried out, such as data on water content, ash content, density, compressive strength and burning rate. Based on research, the highest water content in briquettes with a carbonization time of 2.5 hours for 8% adhesive  was  9%,  while  the  lowest  in  briquettes  with  a  carbonization  time  of  2  hours  for  8% adhesive was 6.4%. The highest density in briquettes with a carbonization time of 2.5 hours and 3 hours with 10% adhesive is 0.57 gr/cm 3 while the lowest was in briquettes with a carbonization time of 2 hours and 2.5 hours with 6% adhesive, namely 0.52 gr/cm 3 . The highest compressive strength was in briquettes with a carbonization time of 3 hours with 10% adhesive of 16.46 kg/cm 2 while the lowest  was for  briquettes  with  a  carbonization  time  of  2  hours  with  6%  adhesive  at 11.22  kg/cm 2 .  The  highest  burning  rate  was  in  2  hour  carbonization  time  briquettes  with  6% adhesive at 0.23 g/minute while the lowest was in 3 hour carbonization time briquettes with 10% tapioca adhesive at 0.11 g/minute.
Keywords: briquettes, empty palm fruit bunches, palm fronds, carbonization

## 1. PENDAHULUAN
Perkebunan  kelapa  sawit  di  Indonesia,  dapat  berpeluang  akan  menghasilkan  limbah pertanian yang sangat banyak baik itu limbah batang, daun, maupun limbah buah kelapa
Url: https://ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol. 4, No.2, Desember 2021, Hal 66-74
sawit  karena  luasnya  areal  perkebunan  tersebut.  Limbah  pertanian  kelapa  sawit  yang awalnya  tidak  bernilai  apa-apa  dan  berdampak  negatif  bagi  lingkungan  dapat  di manfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif dan mempunyai nilai ekonomis, dengan mengubahnya menjadi suatu bahan bakar briket.
Briket bioarang merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan sebagian dari kegunaan minyak tanah. Briket bioarang merupakan bahan bakar yang berwujud padat dan berasal dari sisa-sisa bahan organik (Budiman et al., 2011). Kualitas bioarang ini tidak kalah dengan batubara atau bahan bakar jenis arang lainnya.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  sifat  briket  arang  adalah  berat  jenis  bahan bakar  atau  berat  jenis  serbuk  arang,  kehalusan  serbuk,  suhu  karbonisasi,  dan  tekanan pengempaan.  Selain  itu,  pencampuran  formula  dengan  briket  juga  mempengaruhi  sifat briket.
Proses  pembriketan  adalah  proses  pengolahan  yang  mengalami  perlakuan penggerusan,  pencampuran  bahan  baku,  pencetakan  dan  pengeringan  pada  kondisi tertentu, sehingga diperoleh briket yang mempunyai bentuk, ukuran fisik, dan sifat kimia tertentu.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widya  Nanda  (2016),  pelepah  kelapa sawit  dapat  diolah  menjadi  briket  arang  dengan  perekat  tepung  tapioka.  Adapun penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  briket  arang  dengan  kualitas  yang  sesuai dengan  standar  SNI  dengan  memvariasikan  suhu  karbonisasi  dari  300°C  –  700°C  dan konsentrasi penambahan perekat (Tepung Tapioka) dari 10% - 50%. Hasil yang didapat dari  penelitian  ini  bahwa  yang  paling  baik  dan  tertinggi  adalah  pada  suhu  karbonisasi 700°C dengan penambahan perekat 10%. Dengan hasil analisis proksimat adalah Nilai Kalor ( Calorific Value ) sebesar 6671 Cal/gr (SNI min. 5000 Cal/gr), Total Karbon ( Fixed Carbon ) sebesar 5,19% (SNI maks. 8%). Kadar Abu ( Ash Content ) sebesar 9,89% (SNI maks. 8%) dan Kadar Zat Terbang ( Volatile Matter ) sebesar 14,92% (SNI maks. 15%) (Nanda, 2016)
Pada  penelitian  ini  digunakan  tandan  kosong  kelapa  sawit  (TKKS)  dan  pelepah sebagai bahan baku serta tepung tapioka sebagai perekat dalam pembuatan bahan bakar alternatif briket. Dengan variabel waktu karbonisasi dan melakukan analisa karakterisasi briket, seperti data kadar air, kadar abu, kerapatan ( Density ), kuat tekan ( Hardness ) dan laju pembakaran. Metode yang digunakan adalah arancangan acak lengkap (RAL) yang umumnya  cocok  digunakan  untuk  kondisi  lingkungan,  alat,  bahan,  dan  media  yang homogen dalam pembuatan bahan bakar alternatif briket yang diperoleh.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di laboraorium Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) yang berlangsung  pada  bulan  Agustus  sampai  dengan  Maret  2022.  Penelitian  dilakukan menggunakan  metode  rancangan  acak  lengkap  (RAL)  dengan  3  perlakuan  dan  3 pengulangan pada setiap perlakuan. Variabel yang digunakan adalah waktu karbonisasi, yaitu 2 jam, 2,5 jam dan 3 jam; dan rasio bahan perekat, yaitu 6%, 8%, dan 10%.

## Tabel 1. Desain Penelitian
Waktu Karbonisasi % Perekat 2 jam 2,5 jam 3 jam 6% 2 6% 2,5
6%
3 6%
Url: https://ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol. 4, No.2, Desember 2021, Hal 66-74
8% 2 8% 2,5
8%
3 6% 10% 2 10% 2,5
10%
3 10%

## 2.1. Alat dan Bahan
Bahan yang digunakan selama penelitian ini antara lain tandan kosong kelapa sawit, pelepah  kelapa  sawit,  tepung  tapioka,  dan  air.  Sedangkan  peralatan  yang  digunakan, seperti ayakan 70 mesh, muffle furnace , stopwatch , oven desikator, cetakan, korek api, penjepit,  bom  calorimeter,  timbangan  analitik,  termokopel,  alumunium  foil,  cawan porselin.

## 2.2. Prosedur penelitian

## MULAI
Pengambilan limbah pelepah kelapa sawit, dan Tandan Kosong Kelapa Sawit
Pengecilan ukuran bahan baku Pengarangan limbah pelepah kelapa sawit dan tandan kosong kelapa sawit
Penghacuran arang pelepah kelapa sawit dan tandan kosong kelapa sawit Pencampuran bahan Analisa karakteristik Analisa data Selesai Kesimpulan Gambar 1. Alur prosedur penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Rendemen arang tandan kosong kelapa sawit
Untuk  pembuatan  briket  arang  diperlukan  bahan  baku  dasar  yaitu  tandan  kosong kelapa sawit  sebanyak 25 kg berat  kering. Lalu dijemur selama 7 hari sehinggga berat tandan  kosong  kelapa  sawit  menjadi  18  kg  setelah  itu  di  lanjutkan  proses  pembakaran atau karbonisasi (pembakaran tidak sempurna) hingga menjadi arang kasar dengan berat
Url: https://ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol. 4, No.2, Desember 2021, Hal 66-74
9  kg.  Lalu  arang  kasar  di  haluskan  dengan  cara  di  tumbuk  hingga  halus  kemudian dilakukan  penyaringan  dengan  ayakan  70  mesh  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan ukuran partikel arang yang dibutuhkan.
Tabel 2. Randemen Hasil Tandan Kosong Kelapa Sawit
Berat awal TKKS Berat Kering TTKS Berat Hasil Pengarangan Berat Hasil Penghalusan Hasil Rendemen 25 Kg 18 Kg 10 Kg 5 Kg 20%

## 3.2. Rendemen arang pelepah kelapa sawit
Untuk membuat briket arang kombinasi yang di perlukan adalah pelepah kelapa sawit, diperlukan sebanyak 25 kg basah kemudian di jemur selama     7 hari, didapatkan hasil akhir sebanyak 16 kg dan diarangkan dengan cara dibakar dengan metode pembakaran secara tidak langsung (karbonisasi) didapatkan hasil 9 kg lalu dihaluskan dan disaring dengan ayakan  70  mesh,  untuk  mendapatkan  butiran  harus  arang  pelepah  kelapa  sawit  dan didapat hasil seberat 4 kg.
Tabel 3. Randemen Hasil Pelepah Kelapa Sawit
Berat awal Pelepah Berat Kering Pelepah Berat Hasil Pembakaran Berat Hasil Penyaringan Hasil Rendemen 25 Kg 15 Kg 9 Kg 4kg 16%

## 3.3. Tepung tapioka sebagai perekat
Tepung tapioka digunakan sebagai bahan        perekat agar saat kombinasi arang tandan kosong  kelapa  sawit  dan  pelepah  kelapa  sawit  rekat  saat  pencetakan.  Langkah  yang digunakan untuk membuat perekat dari tepung tapioka adalah mencampurkan dengan air dengan perbandingan 3:1. Campuran ini kemudian dipanaskan sampai matang selama ± 15 menit  pada suhu  70 o C. Matangnya perekat dapat  ditandai  dengan perubahan  warna campuran dari putih keruh menjadi bening.
Tabel 4. Randemen Hasil Tepung Tapioka
Berat Awal Berat Hasil Pemanasan Hasil Rendemen 60 g 120 g 50%

## 3.4. Kadar air
Kadar  air  sampel  ditentukan  dengan  metode  oven,  yaitu  dengan  cara  menimbang sampel dengan timbangan analitik 10 g dalam cawan yang telah diukur bobot keringnya. Kemudian  dikeringkan  didalam  oven  pada  suhu  105  °C  sampai  beratnya  konstan, kemudian bahan didinginkan didalam desikator dan timbang kembali. Perhitungan kadar air:
Url: https://ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol. 4, No.2, Desember 2021, Hal 66-74
kadar air = 𝑚𝑏−𝑚𝑐 𝑚𝑏−𝑚𝑎 𝑥100% (ASTM, 2013)
Keterangan: 𝑚𝑎 = Massa cawan kosong (gram) 𝑚𝑏 = Massa cawan kosong + massa sampel sebelum pemanasan (gram) 𝑚𝑐 = Massa cawan kosong + massa sampel setelah pemanasan (gram)

## Gambar 2. Hasil pengujian kadar air briket
Berdasarkan grafik diatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air pada briket yaitu  pada  waktu  karbonisasi  2  jam  dengan  perekat  tapioka  6%  sebesar  6,6%,  perekat tapioka  8%  sebesar  6,4%,  dan  pada  perekat  tapioka  10%  sebesar  8%.  Pada  waktu karbonisasi 2,5 jam dengan perekat tapioka 6% yaitu sebesar 7,4%, perekat tapioka 8% sebesar 9%, dan perekat tapioka 10% sebesar 7,6%. Sedangkan pada waktu karonisasi 3 jam dengan perekat tapioka 6% yaitu sebesar 6,8,%, perekat tapioka 8% sebesar 8%, dan pada  perekat  tapioka  10%  sebesar  7,4%.  Pada  waktu  karbonisasi  2  jam  dan  perekat tapioka  8%  memiliki  kadar  air  yang  baik  untuk  briket  karena  memiliki  nilai  kadar  air yang rendah sehingga briket tersebut akan memiliki nilai kalor yang tinggi.

## 3.5. Kadar abu
Abu adalah zat anorganik yang tidak memiliki unsur karbon lagi apabila briket dibakar secara  sempurna  pada  suhu  ±550 o C.  Briket  dengan  kandungan  abu  tinggi  sangat  tidak menguntungkan  karena  akan  membentuk  kerak  yang  menunjukkan  bahan  tidak  dapat terbakar dan sebagai bahan pengotor. Abu dapat memengaruhi mutu bahan bakar briket karena  dapat  menurunkan  nilai  kalor,  hal  ini  disebabkan  karena  di  dalam  abu  terdapat silica  yang  dapat  menurunkan  nilai  kalor.  Abu  briket  berasal  dari clay ,  pasir  dan bermacam- macam zat mineral lainnya.

## 3.6. Kerapatan (Density)
Kerapatan  briket  erat  kaitannya  dengan  besarnya  tekanan  yang  diberikan  pada  saat pencetakan  briket.  Kerapatan  merupakan  perbandingan  antara  berat  dan  volume  briket arang.  Besar  kecilnya  kerapatan  dipengaruhi  oleh  ukuran  dan  keseragaman  partikel penyusun briket. Ukuran partikel yang lebih kecil dapat memperluas bidang ikatan antar serbuk,  sehingga  dapat  meningkatkan  kerapatan  briket.  Kerapatan  briket  dapat dinyatakan dengan rumus :
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 2jam 2,5 jam 3jam % Pe re kat Uji Kadar Air (%) 6% 8% 10%
Url: https://ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol. 4, No.2, Desember 2021, Hal 66-74
ρ = m V (ASTM , 1959)
Keterangan: 𝜌 = Kerapatan (g/cm 3 ) m = Massa (g) V = π x r 2 x t = Volume silinder (cm 3 )
Gambar 3. Hasil pengujian kerapatan briket
Berdasarkan grafik diatas, hasil penelitian menunjukkan nilai kerapatan yang dimiliki briket adalah yaitu pada waktu karbonisasi 2 jam dengan perekat tapioka 6% yaitu 0,5 gr/cm 3 , perekat tapioka 8% sebesar 0,52 gr/cm 3 , dan perekat tapioka 10% sebesar 0,56% gr/cm 3 .  Pada  waktu  karbonisasi  2,5  jam  dengan  perekat  tapioka  6%  yaitu  sebesar  0,5 gr/cm 3 , perekat tapioka 8% sebesar 0,54 gr/cm 3 , dan perekat tapioka 10% sebesar 0,57 gr/cm 3 .  Sedangkan  pada  waktu  karbonisasi  3  jam  dengan  perekat  tapioka  6%  yaitu sebesar 0,52 gr/cm 3 , perekat  tapioka 8% sebesar 0,54 gr/cm 3 dan perekat  tapioka 10% sebesar 0,57 gr/cm 3 . Pada hasil tersebut, briket yang memiliki kerapatan yang baik adalah pada waktu karbonisasi 2,5 jam dan 3 jam dengan perekat tapioka 10%.

## 3.7. Kuat tekan (Hardness)
Uji kuat tekan dilakukan dengan menggunakan tensil test untuk mengetahui kekuatan briket  arang  dalam  menahan  beban  dengan  tekanan  tertentu.  Kuat  tekan  merupakan kekuatan  yang  ada  pada  briket  saat  di  tekan  dengan  gaya  tertentu  sampai  titik  dimana briket tersebut akan retak sampai pecah. Karena semakin kuat briket tersebut maka akan mempengaruhi saat pengemasan dan pendistribusian yang menimbulkan briket tidak akan hancur.  Semakin  tinggi    nilai  kuat  tekan  briket,  maka  daya  tahan  semakin  baik. Penambahan bahan perekat terhadap briket limbah organik akan mempengaruhi nilai kuat tekan briket.
Kerapatan (gr/cm 3 ) 0,58 0,57 0,57 0,56 0,56 0,54 0,54
0,54
0,52 0,52
0,52 0,5 0,5 0,5 6% 8% 10% 0,48 2jam 2,5 jam
3jam
Url: https://ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol. 4, No.2, Desember 2021, Hal 66-74
Gambar 4. Hasil pengujian kuat tekan briket
Berdasarkan grafik diatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kuat tekan pada briket  dengan  waktu  karbonisasi  dengan  perekat  tapioka  6%  sebesar  11,22  kg/cm 2 , perekat tapioka 8% sebesar 11,27 kg/cm 2 , dan perekat tapioka 10% sebesar 11,6 kg/cm 2 . Pada briket dengan waktu karbonisasi 2,5 jam dengan perekat tapioka 6% sebesar 11,4 kg/cm 2 , perekat tapioka 8% sebesar 13,13 kg/cm 2 , dan perekat tapioka 10% sebesar 14,2 kg/cm 2 . Sedangkan pada briket dengan wakti karbonisasi 3 jam dengan perekat tapioka 6% sebesar 12,85 kg/cm 2 , perekat  tapioka 8% sebesar 15,91 kg/cm 2 , dan pada perekat tapioka  10%  sebesar  16,46  kg/cm 2 .  Pada  hasil  penelitian  menunjukkan  briket  yang mampu menahan tekanan dan memiliki daya tahan yang baik adalah pada briket dengan waktu karbonisasi 3 jam dengan perekat tapioka 10%.

## 3.8. Laju pembakaran
Pengujian  laju  pembakaran  adalah  proses  pengujian  dengan  cara  membakar  briket untuk  mengetahui  lama  nyala  suatu  bahan  bakar,  kemudian  menimbang  massa  briket yang terbakar. Lamanya waktu penyalaan dihitung menggunakan stopwatch dan massa briket  ditimbang  dengan  timbangan  digital.  Laju  pembakaran  merupakan  kecepatan briket tersebut untuk habis terbakar. Artinya semakin besar nilai laju pembakaran, maka semakin cepat briket tersebut untuk habis.
Gambar 5. Hasil pengujian laju pembakaran briket
0 5 10 15 20 2jam 2,5 jam 3 jam Kuat Tekan (kg/cm ²) 6% 8% 10%
0,23 0,15 0,12 0,22 0,15 0,12 0,18 0,14 0,11 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 2 jam 2,5 jam 3jam Laju Pembakaran (g/menit) 6% 8% 10%
Url: https://ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol. 4, No.2, Desember 2021, Hal 66-74
Berdasarkan  grafik  diatas,  hasil  penelitian  menunjukkan  laju  pembakaran  yang dimiliki briket pada waktu karbonisasi 2 jam dengan perekat tapioka 6% yaitu sebesar 0,23 g/menit, perekat tapioka 8% sebesar 0,22 g/menit dan perekat tapioka 10% sebesar 0,18 g/menit. Pada waktu karbonisasi 2,5 jam dengan perekat tapioka 6% yaitu sebesar 0,15 g/menit, perekat tapioka 8% sebesar 0,15 g/menit, dan perekat tapioka 10% sebesar 0,14  g/menit.  Sedangkan  pada  waktu  karbonisasi  3  jam  dengan  perekat  tapioka  6% sebesar 0,12 g/menit, perekat tapioka 8% sebesar 0,12 g/menit, dan perekat tapioka 10% sebesar 0,11 g/menit. Berdasarkan hasil tersebut briket yang memiliki keuntungan tidak cepat  habis  yaitu  pada  briket  dengan  waktu  karbonisasi  3  jam  dengan  perekat  tapioka 10%.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kadar air tertinggi yaitu pada briket dengan waktu karbonisasi 2,5 jam dan perekat tapioka  8%  yaitu  9%  sedangkan  terendah  pada  briket  dengan  waktu  2  jam  dan perekat tapioka 8% yaitu 6,4%. Nilai kadar air akan menentukan nilai kalor pada briket,  semakin  rendah  nilai  kadar  air  pada  briket  maka  briket  tersebut  memiliki tingkat kepanasan yang baik.
2. Nilai kerapatan tertinggi yaitu pada briket dengan waktu karbonisasi 2,5 jam dan 3 jam dengan perekat tapioka 10% yaitu 0,57 g/cm 3 sedangkan nilai terendah pada briket dengan waktu karbonisasi 2 jam dan 2,5 jam dengan perekat tapioka 6% yaitu 0,5 g/cm 3 . Semakin tinggi nilai kerapatan maka briket akan semakin baik.
3. Kuat  tekan  tertinggi  yaitu  pada  briket  waktu  karbonisasi  3  jam  dengan  perekat tapioka  10%  sebesar  16,46  kg/cm 2 sedangkan  terendah  yaitu  pada  briket  waktu karbonisasi 2 jam dengan perekat tapioka 6% sebesar 11,22 kg/cm 2 . Semakin tinggi nilai kuat tekan maka briket tersebut akan mampu menahan tekanan dan daya tahan yang dimiliki semakin baik sehingga briket tidak mudah pecah.
4. Laju  pembakaran  tertinggi  yaitu  pada  briket  waktu  karbonisasi  2  jam  dengan perekat tapioka 6% sebesar 0,23 g/menit sedangkan laju pembakaran terendah yaitu pada  briket  waktu  karbonisasi  3  jam  dengan  perekat  tapioka  10%  sebesar  0,11 g/menit. Semakin tinggi nilai laju pembakaran maka briket tersebut akan memiliki waktu yang cepat untuk habis.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] ASTM D 440-86. 2002. Standard Test Method of Drop Shatter Test for Coal
[2] ASTM D 1762-84. 2007. Standard Test Method for Chemical Analysis of Wood Charcoal
[3] Badan Standardisasi Nasional. 2000. Briket Arang Kayu. Standar Nasional Indonesia 01- 6235-2000. Dewan Standardisasi Nasional. Jakarta
[4] Bahri.  2007.  Pemanfaatan  Limbah  Industri  Pengolahan  Kayu  Untuk  Pembuatan  Briket Arang Dalam Mengurangi Pencemaran Lingkungan di Nanggroe Aceh Darussalam. Tesis. Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan USU
[5] Faizal,  M.,  M.  Saputra.,  dan  F.  A.  Zainal  (2015)  Pembuatan  Briket  Bioarang  Dari Campuran Batubara dan Biomassa Sekam Padi Dan Eceng Gondok. Jurnal Teknik Kimia , 21(4)
[6] Gandhi,  Aquino  B.  2010.  Pengaruh  Variasi  Jumlah  Campuran  Perekat  Terhadap Karakteristik Briket Arang Tongkol Jagung. Semarang. Jawa Tengah
[7] Garrido, M. A., J. A. Conesa, and M. D. Garcia. (2017). Characterization and Production of Fuel Briquettes Made From Biomass and Plastic Wastes. Energies, 10(7)
[8] Goenadi, D.H., W.R. Susila, dan Isroi. 2008. Pemanfaatan produk samping kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif terbarukan
Url: https://ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol. 4, No.2, Desember 2021, Hal 66-74
[9] Ismayana,  Afrianto.  2011.  Pengaruh  Jenis  dan  Kadar  Bahan  Perekat  Pada  Pembuatan Briketblotong Sebagai Bahan Bakar Alternatif. Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB
[10]  Mulia. 2007.  Pemanfaatan Tandan  Kosong dan  Cangkang  Kelapa  Sawit  Sebagai  Briket Arang. Tesis. Program Studi Magister Teknik Kimia USU
[11]  Sani,  H.R.  2009.  Pembuatan  Briket  Arang  Dari  Campuran  Kulit  Kacang,  Cabang  dan Ranting Pohon Sengong Serta Sebetan Bambu. Skripsi. Jurusan Teknologi Hasil Hutan, IPB. (Tidak dipublikasikan)
[12]  Santosa, Mislaini  R  dan  Swara  Pratiwi  Anugrah.  2010.  Studi  Variasi  Komposisi  Bahan Penyusun  Briket  Dari  Kotoran  Sapi  Dan  Limbah  Pertanian.  Jurusan  Teknik  Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas
[13]  Shukla  S.,  and  S.  Vyas,  (2015).  Study  of  Biomass  Briquettes,  Factors  Affecting  Its Performence and Technologies Based on Briquettes. IOSR Journal Environment Science. Toxicol. Food Technology, 9(11), 2319-2399
[14]  Stolarski, M. J., S. Szczukkowski, J. Tworkowski, M. Krzyzaniak, P. Gulezynski and M. Mleczk.  (2013).  Comparison  of  Quality  and  Production  Cost  of  Briquettes  Made  from Agricultural and Forest Origin Biomass. Renewable Energy, 57, 20-26
[15]  Sun, B., Yu, J., A. Tahmasebi, and Han, Y. (2014). An Experimental Study on Binderless Briquetting of Chinese Lignite: Effects of Briquetting Conditions. ElsevierJournal ISSN : 0378-3820
[16]  Usman. 2007. Mutu Briket Arang Kulit Buah Kakao Dengan Menggunakan Kanji Sebagai Perekat. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan. Makassar
[17]  Yusgiantoro, Purnomo. 2006. Pedoman Pembuatan Dan Pemanfaatan Briket Batubara Dan Bahan  Bakar  Padat  Berbasis  Batubara.  Peraturan  Menteri  Energi  Dan  Sumber  Daya Mineral Nomor: 047 Tahun 2006